( 85i ) 



s'observe dans les fers et aciers écrouis ou trempés et dans les métaux 

 autres que l'acier. La courbe A est tout à fait analogue à celle que l'on ob- 

 tient en comprimant de l'iodure de mercure, qui passe de la modification 

 jaune à la modification rouge à une certaine pression, comme l'ont montré 



MM. Mallard et LeCliatelier. On est donc conduit à admettre que l'allon- 

 gement notable qui se produit sous charge constante correspond à un 

 changement d'état du métal; si cela est, il doit se produire, en même 

 temps que cet allongement, une variation brusque des différentes pro- 

 priétés du métal, c'est-à-dire que les courbes qui représentent la variation 

 des différentes propriétés en fonction des charges auxquelles le métal a 

 été soumis, doivent toutes présenter un palier. 



» J'ai étudié à ce point de vue la densité et l'aimantation résiduelle de 

 barreaux d'acier de différentes nuances. Les variations de densité sont 

 très faibles et ne présentent aucune régularité, ce qui était à prévoir, la 

 traction donnant naissance à des solutions de continuité; mais le magné- 

 tisme a donné des résultats très nets. 



» On a soumis à l'essai de traction des barreaux d'acier en arrêtant 

 l'essai aux points marqués i, 2, 3, 4 sur le diagramme. On aimantait en- 

 suite ces barreaux et l'on mesurait l'aimantation résiduelle après un in- 

 tervalle de vingt-quatre heures au moyen du galvanomètre balistique. 

 Voici les résultats obtenus : 



reaux d'acier de différentes nuances, différemment trempés, recuits ou écrouis. Ces 

 barreaux ont été essayés à la traction avec la machine du colonel Maillard, munie 

 d'un enregistreur automatique. 



C. K., 1S93, 2- Semeslre. (T. CWII, N° 24.) ^^4 



